## ANALISIS MEKANIK DAN TERMAL MATERIAL KOMPOSIT BERBASIS SERAT ECENG GONDOK SEBAGAI BAHAN KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN
Acep Musliman 1* , Fitri Damayanti 1
1 Program Studi Pendidikan MIPA, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Selatan, 12630, Indonesia *email: acepmatsci16@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat mekanik dan termal dari material komposit berbasis serat eceng gondok sebagai alternatif bahan kemasan ramah lingkungan. Material komposit ini dihasilkan dengan mencampurkan serat eceng gondok dengan matriks polimer alami yang dapat terurai dengan mudah. Metode pembuatan meliputi proses pencampuran, penekanan, dan perlakuan termal. Sifat mekanik material komposit, termasuk kekuatan tarik dan ketahanan terhadap deformasi, diuji dengan menggunakan uji tarik dan uji kekerasan. Analisis termal dilakukan melalui uji termogravimetri (TGA) untuk mengidentifikasi stabilitas termal dan dekomposisi material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa material komposit berbasis serat eceng gondok memiliki sifat mekanik yang cukup baik pada komposisi campuran tertentu meskipun tidak sekuat material komposit yang menggunakan serat sintetis. Namun, material ini menunjukkan potensi dalam aplikasi kemasan yang tidak memerlukan kekuatan mekanik ekstrem. Sifat mekanik komposit serat eceng gondok yang dihasilkan mengarah kepada pemenuhan kebutuhan untuk digunakan sebagai kemasan, yaitu ringan, lentur dan tidak mudah patah. Sifat termal komposit menunjukkan dekomposisi yang lebih cepat dibandingkan dengan komposit berbasis serat sintetis, tetapi masih dalam rentang yang dapat diterima untuk kemasan sekali pakai. Dengan sifat ramah lingkungan yang dimilikinya, material komposit ini dapat menjadi alternatif yang menarik untuk mengurangi penggunaan plastik dalam industri kemasan. Meskipun demikian, peningkatan dalam proses manufaktur dan formulasi material masih diperlukan untuk meningkatkan sifat mekanik dan termalnya serta menjaga daya tahan kemasan dalam kondisi penggunaan yang beragam.
Kata Kunci: Komposit Eceng Gondok; Sifat Mekanik; Sifat Termal; Kemasan Ramah Lingkungan

## ABSTRACT
[Titel:  Mechanical  And  Thermal  Analysis  of  Composite  Materials  Based  on  Water  Hyacon  Fiber  as  An Environmentally Friendly Packaging Material] This study aims to analyze the mechanical and thermal properties of water hyacinth fiber-based composite materials as an alternative to environmentally friendly packaging materials. This composite material is produced by mixing water hyacinth fiber with a natural polymer matrix that can decompose easily. Manufacturing methods include mixing, pressing, and thermal treatment processes. The mechanical properties of composite materials, including tensile strength and resistance to deformation, are tested using tensile tests and hardness tests. Thermal analysis is carried out through thermogravimetric tests (TGA) to identify the thermal stability and decomposition of the material. The results showed that the water hyacinth fiber-based composite materials had fairly good mechanical properties in certain mixture compositions, although they were not as strong as composite materials using synthetic fibers. However, this material shows potential in packaging applications that do not require extreme mechanical strength. The mechanical properties of the water hyacinth fiber composite produced lead to the fulfillment of the need for use as packaging, which is light, flexible and not easily broken. The thermal properties of the composites show faster decomposition compared  to synthetic fiber based composites, but are still within the acceptable range for single-use packaging. With its environmentally friendly properties, this composite material can be an attractive alternative to reduce the use of plastic in the packaging industry. Nonetheless, improvements in manufacturing processes and material formulations are still required to improve their mechanical and thermal properties and maintain packaging durability under diverse usage conditions.
Keywords: Hyacinth Composite; Mechanical Properties; Thermal Properties; Environmentally friendly packaging

## PENDAHULUAN
Peningkatan  kesadaran  akan  dampak  negatif penggunaan  material  plastik  terhadap  lingkungan mendorong  penelitian  mencari  alternatif  material pengganti yang ramah lingkungan. Material kemasan plastik yang umum digunakan saat ini cenderung tidak dapat  terurai  dengan  cepat  dan  berkontribusi  pada penumpukan limbah plastik di seluruh dunia. Dalam konteks ini,  serat alami seperti eceng gondok telah menjadi perhatian karena sifatnya yang mudah terurai secara alami dan memiliki potensi sebagai bahan dasar serat pembuatan komposit.
Sebagai  bahan  dasar  serat  komposit,  eceng  gondok memiliki banyak keunggulan, memiliki kualitas serat yang ulet, kandungan serat yang cukup tinggi, murah, bahan yang melimpah, dan mudah didapat (Bagir & Pradana,  2008).  Kandungan  serat  eceng  gondok dalam  keadaan  kering  berupa  selulosa  64,51%; pentosa 15,61%, lignin 7,69%, silika 5,56%, dan abu 12%.  Kandungan  serat  yang  begitu  besar,  eceng gondok menjadi pilihan untuk dimanfaatkan sebagai bahan  dasar  serat  pembuatan  komposit.  Eceng gondok merupakan serat alam bahan dasar komposit yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan serat sintetis.  Kelebihan  serat  alam  eceng  gondok  antara lain  massa  jenisnya  rendah  sehingga  relatif  lebih ringan, bersifat non-abrasive, tidak mengandung zat racun  yang  berbahaya  bagi  manusia,  serta  dinilai mempunyai  sifat  mekanik  yang  bagus  (Rochman  & Irfai,  2020).  Selain  itu,  penggunaan  eceng  gondok sebagai bahan dasar serat komposit dapat membantu mengurangi pencemaran air (Anggriani, 2018). Serat  eceng  gondok  telah  menarik  minat  sebagai alternatif serat alami dalam material komposit karena ketersediaannya  yang  melimpah  dan  biaya  produksi yang  rendah.  Namun,  sebelum  material  ini  dapat diadopsi  secara  luas,  diperlukan  pengetahuan  dan pemahaman  yang  mendalam  tentang  sifat  mekanik dan  termalnya.  Sifat  mekanik  yang  mencakup kekuatan tarik, kekuatan tekuk, dan elastisitas sangat penting  dalam  aplikasi  kemasan  untuk  memastikan ketahanan  terhadap  tekanan  dan  deformasi  selama proses produksi, distribusi, dan penggunaan. Selain itu,  sifat  termal  material  komposit  juga  perlu dianalisis  untuk  memahami  stabilitasnya  dalam berbagai kondisi suhu.
Meskipun  beberapa  penelitian  telah  dilakukan mengenai  penggunaan  serat  alami  dalam  material komposit,  masih  terdapat  tantangan  dalam mengoptimalkan  sifat  mekanik  dan  termal  material komposit  berbasis  serat  eceng  gondok.  Proses manufaktur  yang  tepat  dan  formulasi  material  yang optimal  perlu  diidentifikasi  untuk  mencapai keseimbangan  yang  baik  antara  kekuatan  dan kelenturan,  serta  stabilitas  dan  ketahanan  material
komposit  terhadap  pengaruh  termal.  Selain  itu, penilaian terhadap dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan material komposit ini juga penting untuk  memastikan  bahwa  bahan  kemasan  yang dihasilkan benar-benar ramah lingkungan.
Dengan  adanya  dorongan  untuk  mengurangi ketergantungan  terhadap  plastik,  penelitian  tentang material  komposit  berbasis  serat  eceng  gondok sebagai  bahan  kemasan  ramah  lingkungan  memiliki potensi  untuk  memberikan  kontribusi  signifikan dalam  pengembangan  solusi  berkelanjutan.  Dengan memahami  secara  komprehensif  sifat  mekanik  dan termal material komposit ini, kita dapat mengevaluasi potensinya  dalam  berbagai  aplikasi  kemasan,  mulai dari  produk-produk  ringan  hingga  produk  dengan tuntutan  mekanik  yang  lebih  tinggi.  Dengan demikian,  penelitian  ini  akan  berkontribusi  pada upaya  umum  untuk  menciptakan  alternatif ketersediaan  kemasan  yang  lebih  berkelanjutan  dan ramah lingkungan.
Era  industri  saat  ini  ditandai  oleh  kepedulian  yang semakin  meningkat  terhadap  dampak  lingkungan, pengembangan  material  kemasan  ramah  lingkungan telah menjadi fokus utama dalam industri kemasan. Penggunaan material plastik yang sulit terurai telah memunculkan  kekhawatiran  terhadap  akumulasi limbah plastik di lingkungan. Menurut Thompson et al. (2009), sekitar 8 juta metrik ton plastik memasuki ekosistem laut setiap tahunnya, sehingga menggangu keseimbangan keanekaragaman hayati dan ekosistem laut  secara  keseluruhan.  Dalam  konteks  ini, penelitian  tentang  bahan  alternatif  yang  dapat mengurangi  dampak  lingkungan  seperti  serat  alami semakin mendapat perhatian.
Bahan dasar serat alami eceng gondok, telah menjadi objek  penelitian  sebagai  alternatif  berkelanjutan untuk  digunakan  dalam  pembuatan  material komposit  kemasan.  Menurut  Pappu  et  al.  (2007), serat  eceng  gondok  merupakan  salah  satu  sumber serat  alami  yang  berlimpah  dan  mudah  diperoleh, terutama  di  wilayah  beriklim  tropis.  Keunggulan ekologis serat ini terletak pada kemampuannya yang dapat  terurai  secara  alami  sehingga  berkontribusi pada pengurangan limbah sampah. Namun, sebelum serat  eceng  gondok  digunakan  secara  luas  dalam industri  kemasan,  harus  diketahui  dan  dievaluasi secara komprehensif sifat mekanik ( tensile ) dan sifat termalnya.
Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan potensi  serat  alami,  termasuk  serat  eceng  gondok, dalam  pengembangan  material  komposit.  Hasil penelitian Mohammed et al. (2015) mengungkapkan bahwa  komposit  berbasis  serat  eceng  gondok memiliki  kekuatan  tarik  yang  cukup  baik,  sehinga cocok  digunakan  untuk  bahan  dasar  kemasan  yang
membutuhkan  ketahanan  terhadap  tegangan  dan deformasi. Namun demikian, masih banyak hal yang harus diketahui dalam mengoptimalkan sifat mekanik material  ini  untuk  memenuhi  persyaratan  aplikasi kemasan  yang  lebih  beragam.  Analisis  termal  juga penting  untuk  mengetahu  ketahanan  dan  stabilitas material terhadap pengaruh suhu lingkungan. Memperhatikan kebutuhan dalam usaha mengurangi dampak lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap  material  plastik,  penelitian  pembuatan komposit serat eceng gondok memiliki urgensi yang signifikan.  Analisis  mekanik  dan  termal  material komposit berbasis serat eceng gondok sebagai bahan kemasan ramah lingkungan memiliki relevansi yang sangat  kuat.  Dengan  pemahaman  yang  lebih mendalam tentang sifat-sifat material ini, kita dapat mengidentifikasi  potensi  dalam  menggantikan material kemasan konvensional. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi nyata terhadap  pengembangan  dan  solusi  berkelanjutan terhadap industri kemasan menuju lingkungan yang lebih lestari.
Penggunaan material kemasan berbahan dasar plastik menimbulkan  permasalahan  yang  membutuhkan perhatian serius terhadap masalah lingkungan global. Plastik  yang  sulit  terurai  menyebabkan  akumulasi limbah  yang  merugikan  ekosistem  darat  dan  laut (Thompson  et  al.,  2009).  Sebagai  upaya  mengatasi tantangan  ini,  banyak  penelitian  telah  dilakukan untuk mengembangkan material kemasan yang lebih ramah  lingkungan.  Salah  satu  pendekatan  yang menarik  adalah  penggunaan  serat  alami  dalam pembuatan material komposit kemasan. Serat alami memiliki keunggulan ekologis karena kemampuannya untuk terurai secara alami dan mengurangi dampak lingkungan (Pappu et al., 2007).
Salah  satu  serat  alami  yang  menunjukkan  potensi besar  dalam  pengembangan  material  komposit kemasan adalah serat eceng gondok. Serat ini berasal dari tumbuhan air dan banyak ditemukan di wilayah beriklim  tropis.  Serat  eceng  gondok  memiliki  sifat ringan dan kuat, membuatnya berpotensi digunakan sebagai  penguat  dalam  material  komposit  (John  & Anandjiwala, 2015). Hasil penelitian Yuliwati et al. (2012)  memperlihatkan  bila  serat  eceng  gondok memiliki  kekuatan  tarik  yang  cukup  tinggi  dan memiliki potensi untuk diaplikasikan dalam industri kemasan.
Selain  sifat  mekanik,  sifat  termal  dari  material komposit juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan.  Analisis  termal  dapat  memberikan wawasan  tentang  stabilitas  material  dalam  berbagai kondisi suhu lingkungan dan aplikasi kemasan. Studi sebelumnya  tentang  material  komposit  sering melibatkan  teknik  termal  seperti  termogravimetri
(TGA)  untuk  mengidentifikasi  dekomposisi  dan perubahan  struktural  material  (Monteiro  et  al., 2012).  Pada  konteks  pengembangan  material komposit berbasis serat alami, formulasi material dan metode manufaktur memainkan peran krusial. John &  Anandjiwala  (2008),  menyoroti  pentingnya pemilihan  matriks  polimer  yang  sesuai  untuk mengoptimalkan  sifat  mekanik  dan  termal  material komposit. Selain itu, pengaruh proses pencampuran, penekanan,  dan  perlakuan  termal  juga  harus diperhatikan (Alwani et al., 2014). Pada pandangan yang  lebih  luas,  pengembangan  material  komposit berbasis serat eceng gondok sebagai bahan kemasan ramah  lingkungan  merupakan  langkah  penting menuju  pengurangan  dampak  lingkungan  akibat limbah  plastik.  Dengan  memahami  secara menyeluruh  sifat  mekanik  dan  termal  material  ini maka dapat membuka jalan bagi aplikasi pembuatan kemasan  yang  memiliki  sifat  berkelanjutan,  efektif, dan efisien dalam rangka mendukung keberlangsungan  lingkungan  hidup.  Penelitiaan  ini secara  khusus  ingin  mengetahui  sifat  mekanik  dan ketahan  termal  dari  komposit  berbahan  dasar  serat eceng  gondok  yang  digunakan  sebagai  kemasan makanan.  Alasan  kuat  eceng  gondok  digunakan sebagai serat dasar komposit, karena ketersediaan di alam cukup melimpah dengan pertumbuhannya yang cepat menjadi polusi lingkungan air.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  eksperimen  pembuatan material komposit berbahan dasar serat eceng gondok menggunakan kanji atau pati singkong sebagai matriks dan  katalis.  Material  komposit  yang  dibuat  dengan berbagai komposisi dianalisis sehingga menghasilkan karakteristik bahan yang memiliki kekuatan mekanik dan  sifat  termal  sesuai  standar  industri  kemasan makanan yang ramah lingkungan. Proses pembuatan bahan  tersebut  dilakukan  secara  bertahap  sebagai langkah  penelitian.  Secara  rinci,  langkah-langkah penelitian yang dilakukan tampak pada diagram yang ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Lagkah Kerja Penelitian
Penelitian diawali dengan persiapan dan pengumpulan  alat  dan  bahan  yang  akan  digunakan dalam  pembuatan specimen material  komposit. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah:
1. Cetakan specimen
2. Tepung serat eceng gondok
3. Tepung kanji
4. Larutan campuran; asam asetat dan metanol
5. Blender pembuat tepung serat eceng gondok
6. Gelas ukur
7. Pipet
8. Neraca
9. Alat uji kekuatan mekanik ASTM D638
10. Alat uji termal (microwave)

## Langkah 2
Setelah  semua  alat  dan  bahan  tersedia,  selanjutnya dibuat  rencana  fraksi  komposisi  campuran  antara tepung  serat  eceng  gondok  dengan  tepung  kanji. Fraksi  komposisi  campuran  serat  alam  dan  tepung kanji  dilarutkan  dengan  pelarut  yang  merupakan campuran  dari  metanol  dan  asam  asetat  dengan perbandingan  bervariasi  sebagai  spesimen  dari komposit yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi Campuran Serat dan Kanji
No Jenis Sampel Fraksi Serat (%) Fraksi Kanji (%) 1 Spesimen 1 30 70 2 Spesimen 2 40 60 3 Spesimen 3 50 50 4 Spesimen 4 60 40 5 Spesimen 5 70 30 6 Spesimen 6 80 20 7 Spesimen 7 90 10
Adapun  langkah  proses  pembuatan  komposit  serat eceng godok adalah:
1. Eceng gondok yang diambil dari alam dikeringkan sampai  kering  dan  mengeras  berbentuk  batang yang mudah dipatahkan;
2. Batangan kering eceng gondok dipotong pendek supaya  dapat  diblender  untuk  dijadikan  bahan berbentuk tepung serat;
3. Tepung serat eceng gondok selanjutnya dicampur dengan  tepung  kanji  dengan  komposisi  sesuai takaran variasi specimen pada Tabel 1.;
4. Campuran  tepung  serat  eceng  gondok  dengan tepung kaji selanjutnya dicampur ke dalam larutan asam  asetat  dan  metanol  dengan  kadar perbandingan volume 1:3;
5. Perlakuan  campuran  tepung  dengan  pelarut dibuat  sesuai  takaran  diaduk  sampai  merata sehingga  terbentuk  campuran  yang  kental  dan dapat dibentuk ke dalam cetakan;
6. Campuran  yang  dibentuk  dalam  cetakan dipanaskan  dan  diberikan  tekanan  sehingga terbentuk  lapisan  tipis  dengan  bentuk  sesuai cetakan  sampai  kering,  lalu  dikeluarkan  dari cetakan;
7. Melakukan  langkah  1  sampai  6  untuk  setiap komposisi campuran;
8. Komposit yang dibentuk dalam cetakan specimen cetakan yang sudah kering kemudian dikeluarkan dari  cetakan  sebagai  specimen  komposit  eceng gondok yang akan dilakukan pengujian;
9. Untuk  memudahkan  pengujian,  specimen komposit diberikan kode sesuai komposisi untuk membedakan  type,  selanjutnya  diuji  dengan menggunakan standar ASTM D638.

## Langkah 3
Setelah sampel material komposit dibuat, selanjutnya dilakukan  pengujian  untuk  mengetahui  kekuatan mekanik  dengan  melakukan  uji  tarik  pada  setiap sampel  dan  ketahanan  deformasi  termal  terhadap perubahan  temperatur  dengan  memanaskan  sampel pada  variabel  temperatur.  Uji  kekuatan  mekanik dilakukan  di  Laboratorium  Uji  mekanik/Uji  Tarik Dinamis  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional menggunakan Universal  Testing  Machine  (UTM) Shimadzu AGS-X series 10 kN. Load cell yang tersedia: 10  kN ( bending,  tensile,  compression )  standar  ASTM D638.  Data  hasil  pengujian  kekuatan  mekanik kemudian  diolah  dengan  menggunakan  rumus pengujian mekanik sebagai berikut:
a. Menghitung  tegangan  maksimum,  dengan persamaan:
𝜎 𝑚 = 𝐹 𝑚 𝐴 0 b. Menghitung regangan, dengan persamaan:
𝜀 = 𝑙 − 𝑙 0 𝑙 0 𝑥 100%
c. Menghitung  Modulus  elastisitas,  dengan persamaan:
𝐸 = 𝜎 𝜀 Uji  termal  dilakuan  dengan  memanaskan specimen kedalam  pemanas  dengan  variabel  suhu  mulai  dari 60 o C  sampai  dengan  100 o C  dan  diamati  setiap perubahan  10 o C.  Pengujian  termal  dilakukan  untuk mengetahui  deformasi  bentuk  kemasan  dan kerapuhan material komposit.
Pada Gambar 2 ditunjukkan hasil proses eksperimen sebagai alur proses  pembuatan komposit mulai dari persiapan  bahan  sampai  dengan  produk  specimen yang dihasilkan.
Gambar 2. Proses dan Hasil Ekperimen
Specimen komposit  yang  dihasilkan  mengacu  kepada komposisi  campuran  dengan  perbandingan  sesuai yang telah direncanakan. Asumsi bahwa komposisi ini berdampak  pada  perbedaan  sifat  mekanik  material (kekuatan, kelenturan, dan kegetasan) dan perubahan bentuk material sebagai dampak ketahanan terhadap panas. Dihasilkan 7 jenis specimen sebagai sampel yang akan  diuji,  yaitu  specimen  dari  takaran  serat  yang paling kecil (30%) sampai dengan takaran serat yang paling  besar  (90%).  Sebelum  dilakukan  pengujian, dilakukan pengamatan secara kasat mata atau dilihat langsung dari specimen komposit (Tabel 2).
Tabel 2. Sifat Mekanik Komposit
No Komposisi kandungan serat Sifat Mekanik 1 Dari rendah ke tinggi Dirasakan terdapat perbedaan massa jenis komposit, semakin tinggi takaran serat eceng gondok massa jenis komposit semakin kecil (ringan) 2 Dari rendah ke tinggi Specimen komposit diperoleh semakin getas, mudah dipatahkan dan tampak lebih rapuh 3 Dari rendah ke tinggi Kelenturan specimen semakin lentur dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, tetapi dari nomor 4 ke nomor 7 semakin kurang lentur bahkan mudah patah
Berdasarkan pengamatan awal terhadap hasil specimen komposit  (Tabel  2)  menggambarkan  bahwa  adanya dampak  perubahan  sifak  mekanik  setara  dengan perubahan komposisi campuran serat eceng gondok dengan  tepung  kanji.  Massa  jenis  komposit
mengalami  penurunan  dari  takaran  serat  rendah  ke takaran serta tinggi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa serat eceng gondok memiliki massa jenis lebih kecil dari  tepung  kanji,  dan  sesuai  kebutuhan  bahwa komposit untuk kemasan diharapkan memiliki massa jenis rendah atau ringan. Dengan penjelasan ini, maka harus didapatkan komposisi specimen dengan takaran yang sesuai.
Kegetasan specimen komposit  mengalami  perubahan dari takaran rendah ke takaran tinggi, specimen makin getas  dan  mudah  dipatahkan.  Hal  ini  memberikan gambaran  bahwa  komposi  molekul  kanji  memiliki dampak terhadap pengikatan sebagai matrik komposit serat eceng gondok. Ikatan adhesi dan kohesi dalam komposit  berdampak  pada  kekuatan  ikatan  secara keseluruhan.  Ketika  ikatan  anatar  molekul  sesama jenis cukup kuat maka komposit memiliki kegetasan atau kerapuhan tinggi karena sedikit terbentuk ikatan antar  molekul  serat  dan  kanji,  faktanya  ditunjukan dengan specimen yang  mudah  dipatahkan.  Pada pengamatan  karakteristik  lain,  tingkat  kelenturan komposit  memiliki  sifat  yang  berbeda  sesuai komposisi  campuran.  Pada  awalnya  ketika  takaran serat  bertambah,  kelenturan specimen komposit semakin  meningkat,  tetapi  setelah  melewati komposisi takaran serat lebih tinggi dari tepung kanji kelenturan  specimen  menurun  karena  komposit mudah patah.
Pengamatan  awal  melalui  penglihatan  langsung terhadap specimen komposit  serat  eceng  gondok, menunjukkan  adanya  dampak  terhadap  perubahan sifat  mekanik  dari  komposisi  campuran  kandungan serat  dengan  tepung  kanji.  Dari  sudut  pandang kebutuhan, bahwa komposit serat eceng gondok yang dihasilkan  diharapkan  memiliki  sifat  ringan,  lentur, dan tidak getas atau rapuh. Komposit dengan takaran tertentu  memiliki  karakteristik  yang  paling  sesuai dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan sebagai bahan kemasan. Tetapi pengamatan secara kasat mata belum  cukup  untuk  menjadi  rekomendasi  secara ilmiah.  Langkah  selanjutnya  adalah  dilakukan pengujian  sifat  mekanik  bahan  yang  dilakukan dilaboratorium uji mateerial. Komposit sebagai kemasan makanan berbahan dasar serat  eceng  gondok,  sangat  diperlukan  untuk mengetahui  dampak  perubahan  suhu  terhadap  sifat komposit. Harus dipastikan apakah perbuahan panas dapat menimbulkan emisi zat yang bersifat racun atau berbahaya  bagi  manusi.  Sehingga  uji  termal  selain untuk  mengetahui  dampak  deformasi,  juga  harus diketahui dampak emisi zat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Komposit  serat  eceng  gondok  dihasilkan  melalui campuran antara tepung serat eceng gondok dengan tepung  kanji  sebagai  matrik.  Pembentuk  komposit serat  eceng  gondok  dilakukan  dengan  melarutkan campuran serat dan tepung kaji ke dalam pelarut asam asetat  dan  metanol  sampal  menggumpal  dan mengental  sehingga  dapat  dibentuk  pada  cetakan specimen. Untuk mengahsilkan komposit serat eceng gondok yang sesuai dengan tujuan penggunaan yaitu kemasan,  komposit  harus  memiliki  sifat  ringan, lentur,  dan  kuat  atau  tidak  mudah  patah.  Dari  7 sampel  specimen  komposit  yang  dibuat,  specimen yang  memiliki  sifat  memenuhi  kebutuhan  adalah sampel dengan keomposisi seimbang, yaitu nomor 4 dan  5,  atau  dengan  kandungan  serat  eceng  gondok 60%  sampai  70%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa komposit  serat  eceng  gondok  yang  dibuat  dapat menjadi  alternatif  bahan  kemasan  yang  memiliki keunggulan pada sifat ramah lingkungan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi  melalui  Hibah  Penelitian  Dosen  Pemula Tahun  Anggaran  2023  atas  bantuan  dana  penelitian yang  diberikan.  Kontrak  perjanjian  penelitian Nomor: 0536/E5/PG.02.00/2023 Tanggal 30 Mei 2023 dan Perjanjian Kontrak Kesepahaman Nomor:
179/E5/PG.02.00.PL/2023, Tanggal 19 Juni 2023;
1410/LL3/AL.04/2023, Tanggal 26 Juni 2023; dan 0741/SKP.LT/LPPM/UNINDRA/2023, Tanggal 27 Juni 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwani, M. S., Abdul Khalil, H. P. S., Sulaiman, O., Islam,  M.  N.,  &  Dungani,  R.  (2014).  An approach to using agricultural waste fibres in biocomposites application:
Thermogravimetric  analysis  and  activation energy  study. BioResources , 9 (1),  218–230. https://doi.org/10.15376/biores.9.1.218- 230
Anggriani,  D.  (2018).  Pembuatan  papan  komposit bahan  serbuk  ampas  tebu  dan  serat  eceng gondok matriks polipropillene. Jurnal Saintia Fisika , 11(2), 123–130.
Bagir,  A.,  &  Pradana,  G.  E.  (2008).  Pemanfaatan
Serat  Eceng  Gondok  Sebagai  Bahan  Baku Pembuatan  Komposit.  Teknik  Kimia Universitas Diponegoro, 1–7. http://eprints.undip.ac.id/36736/
John, M. J., & Anandjiwala, R. D. (2015). Recent developments  in  chemical  modification  and characterization  of  natural  fiber–reinforced composites. Polymers for Advanced Technologies , 26(6), 673-690. https://doi.org/10.1002/pc.20461 Rochman,  M.  A.,  &  Irfai,  D.  F.  (2020)  Pengaruh konsentrasi  larutan  KOH  terhadap  kekuatan tarik dan struktur mikro komposit hibrid serat rami  dan  serat  bambu. Jurnal  Teknik  Mesin, 8(2), 111–118.
Monteiro,  S.,  Calado,  V.,  &  Sanchez,  R.  R., Margem,  F.  (2012).  Thermogravimetric behavior of natural fibers reinforced polymer composites—An  overview. Materials  Science and Engineering . 557. 17–28. https://doi.org.10.1016/j.msea.2012.05.1
09
Mohammed, L., Ansari, M. N. M., Pua, G., Jawaid, M.,  &  Islam,  M.  S.  (2015).  A  review  on natural  fiber  reinforced  polymer  composite and  its  applications. International  Journal  of
Polymer Science . https://doi.org/10.1155/2015/243947
Pappu,  A.,  Saxena,  M.,  &  Asolekar,  S.  R.  (2007).
Solid  wastes  generation  in  India  and  their recycling  potential  in  building  materials. Building and Environment , 42(6), 2311-2320. Thompson, R. C., Moore, C. J., Vom Saal, F. S., & Swan, S. H. (2009). Plastics, the environment and  human  health:  current  consensus  and future trends. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences , 364(1526),
2153-2166.
Yuliwati, E., Sapuan, S. M., Jawaid, M., & Ishak, M. R.  (2012).  Effect  of  alkali  treatment  on mechanical  and  thermal  properties  of  sugar palm  fibre  reinforced  epoxy  composites. Materials & Design , 36, 191-195.